:2«0 



La sfaldaliira secondo (01(1) è perfetta, la durezza superiore a 

 (|uclla della calcite ma inferiore alla durezza della lluorite. Il 

 peso specilicu, determinato sospendendo un cristallino nel tetra- 

 bromuro di acetilene diluito con benzolo, alla temperatura di l;i", 

 è risultato uguale a 2. 2/i'.l. Il minerale ha colore giallo-miele e 

 tale colore è dovuto ad un i)igmei)to limonitico che, non essendo 

 uniformemente diffuso, dà luogo sovente a macchiette e nebulo- 

 sità ili colore ruggine. 



Il piano degli assi ottici e la biselti-ice acuta sono noi-mali al 

 piano di simmetria ed alla luce polarizzala convergente, sulle la- 

 mine di sfaldatura, si possono osservare delle immagini di inter- 

 ferenza abbastanza nitide. Il piano degli assi ottici, in lutti i cri- 

 stalli esaminati, si mantiene ])arallelo alla base (001). Alla luce 

 polarizzata parallela le lamine di sfaldatura mostrano ima divi- 

 sione in settori con diversa estinzione. In una di lali lamine tale 

 suddivisione è ben distinta ed i sei settori che vi si os.servano 

 sono sepai-ati 1' uno dall' altro da linee aiìbastanza nette senza che 

 al centro della lamina esista ima plaga indivisa. In questa lamina 

 la traccia del piano degli assi ottici su (010) per la luce gialla 

 del sodio, forma nei vari settori, ccm lo spigolo [001 . Oidi ntd- 

 r angolo ottuso tì, gli angoli seguenti: 



nel settore corrispondente a (201 ) ;ingolo + 3" 

 Id. id. (001) id. 0" 



III. id. (201) id. — /|" 3(1' 



Come spesso si verifica nell' heulandite , 1 angolo degli assi 

 ottici dei d'istalli di t'ala Francese varia non solo nelle diverse 

 lamine. ma_ anche fra i sari punti di una medesima sezione. Vvv 

 l'angolo apparente nell'aria, e per la luce del sodio, ho ottenuti 

 valori compresi fi'a : 



«E„ = li9° 50' „E„ = 77° 



